Die Zersetzung des Hauerits an der Luft etc. 
761 
4 Tagen zeigte das Silberblech einen runden bräunlichgelben Fleck 
ohne Teilung; das Gas war um den Papiersteg herumgegangen. 
Die beschriebenen Versuche beweisen zwar, daß die Be- 
rührung zwischen Metall und Hauerit nicht erforderlich ist, doch 
war der Mißerfolg des Versuches mit zwischengeschalteter Watte 
noch nicht völlig geklärt. In erster Linie ist hierfür die starke 
Verdünnung verantwortlich zu machen, welche das wirksame Gas 
durch den Luftstrom erfährt, ein Teil der Schuld aber fällt auf 
die rasch abnehmende Empfindlichkeit eines geputzten Silberblechs 
in der Luft. Legt man in einem weiten Glasrohr einen Hauerit- 
kristall auf ein frisch abgeschmirgeltes Silber blech und saugt 
Luft darüber, so tritt an der Berührungsstelle normale Anfärbung 
ein , ein vollständiger Abdruck des Kristalls kommt jedoch nicht 
zustande, weil die Fernwirkung infolge des Luftstromes eine äußerst 
geringe ist. Nach 17 Stunden wurde der Luftstrom unterbrochen 
und der Kristall auf den nicht angefärbten Teil des Silberbleches 
gelegt. Nach 1 Stunde ist das Blech an den wenigen Berührungs- 
punkten gelbbraun angelaufen, doch zeichnet sich nicht die ganze 
Oktaederfläche ab , wie bei frisch abgeschmirgeltem Silber. Um 
mich davon zu überzeugen, ob nicht etwa der Hauerit an Aktivität 
verloren hatte, wurde der Kristall zur Hälfte auf das dem Luft- 
strom ausgesetzte Silberblech gelegt und zur Hälfte auf ein frisch 
abgeschmirgeltes. Während sich auf dem frisch gereinigten Silber- 
blech normalerweise ein naturgetreuer Abdruck bildete, erschienen 
auf dem im Luftstrom gelegenen nur ganz schwach die Berührungs- 
punkte. Es hatte mithin das Silber seine Empfindlichkeit ein- 
gebüßt, aber nicht der Hauerit. 
Legt man ein Haueritoktaeder mit Verwitterungsrinde und 
ein auf Schmirgelleinwand davon befreites gleichzeitig auf Silber- 
blecli, so ergeben sich in der Art der Anfärbung wesentliche 
Unterschiede. Während der oxydierte Kristall einen naturgetreuen 
Abdruck liefert, der alle Unebenheiten der aufliegendeu Fläche 
zur Anschauung bringt, weil die Stellen, an denen Berührung 
stattfindet, am stärksten angefärbt werden, erscheint bei dem ab- 
geschmirgelten Kristall ein scharf umgrenztes Dreieck mit intensiv 
gefärbten Umrissen , doch nimmt die Anfärbung nach der Mitte 
hin rasch ab. Wenn, wie ich auf Grund meiner Arbeiten über 
andere Mineralien derselben Gruppe anzunehmen Grund hatte, der 
bei der Oxydation in Freiheit gesetzte Schwefel die Ursache der 
Reaktion ist, so erklärt sich die abnehmende Intensität der An- 
färbung nach der Mitte zu ohne weiteres durch den unzureichenden 
Luftzutritt. 
Etwas anders verlief ein Versuch , der mit einem frischen 
Spaltungsstückchen von Hauerit ausgeführt wurde. Die Konturen 
zeichneten sich auf dem Silberblech deutlich ab, doch fanden sich 
nach der Mitte zu einige dunkler angefärbte Stellen. Die Prüfung 
